Kobberets historie. 
365 
lunde ren erts, dog fremdeles blandet med noget gangmineral. 
Yed Lake-superior, hvor opberedningsgodset i middel holder 
0.75 — 3 % kobber, koncentrerer man saaledes til gehalt 75 til 
95, middel omkring 90 % kobber; altsaa omkring 1 del mi- 
neral til 9 dele erts. Yed de sprøde sulfidertser derimod 
kan man, af hensyn til det med vaskningen forbundne tab, 
i regelen ikke drive koncentrationen saa vidt engang. Exem- 
pelvis kan saaledes nævnes, at ved Aamdals kobberverk i 
Thelemarken, hvor ertsen er kobberkis (med en bagatel bro- 
getkobber), — optrædende i temmelig store klumper, hvad er 
en vigtig fordel ved opberedningen, — uden svovlkis og mag- 
netkis og kun op blandet med vanlige gangmineraler som 
kvarts, hornblende osv., har man fundet det mest rationelt 
kun at koncentrere til gehalter fra 15—17 % (det fine slam) 
til 23—24 % (det grovknuste gods), med middelgehalt 22 % 
kobber, altsaa i middel 2 vægtsdele kobberkis til 1 vægtsdel 
gangmineral. 
Saa rige gjennemsnitsgehalter hører dog ved kobberkis- 
gruberne til de største sjeldenheder, idet kobberkisen næsten 
altid til en vis grad er opblandet med et eller andet tungt 
mineral, specielt med svovlkis og magnetkis , hvilke man ikke 
med fordel kan bortskille ad mekanisk vei 1 ). 
Meget ofte er disse to jernkise aldeles forherskende, saa 
den kobbermalm, man har at operere med, en kobberholdig kis , 
med forholdsvis lav kobbergehalt. 
Naar svovlgehalten i denne kis, paa grund af forherskende 
svovlkis , er extra høi, nemlig mindst 42 — 45 °] Q , benyttes mal- 
men, som vi tidligere har omhandlet (under den spanske kis) 
1) først til afrøstning ved svovlsyrefa brikker, 2) saa til ex- 
traktion af kobb ergehalten, 3) hvorpaa endelig den resterende 
„purple ore“ anvendes som jernmalm; naar kobb ergehalten 
gaar saa høit op som til 3.5 °/ 0 , er kobberet her at opfatte 
som hovedprodukt og svovl og jern som biprodukter. 
Efter denne oversigt skal vi gjennemgaa kobbergehaltens 
størrelse hos den færdig skeidede og opberedede hyttemalm ved 
en række af de største kobbermalmforekomster rundt om i 
verden. 
9 Magnetkisen vil dog, hvor den er tilstrækkelig magnetisk, til en vis 
grad kunne fjernes ved magnetisk separation. 
